レーザブレージングを用いた異材接合の検討
Study of Laser Brazing of Dissimilar Materials
遠 藤 翔 太 Shota ENDO
河 田 直 樹 Naoki KAWADA
吉 澤 正 皓 Masaaki YOSHIZAWA
鉄道車両や自動車の業界では車体の軽量化が重要視されている．鉄道車両では高速化（運転速度の向上）を実現する上で軽量化が着目されている．軽量化を達成する上で部位ごとに最適な材料を配置するマルチマテリアル化が進められている．マルチマテリアル化を実現する方法の一つに異材接合がある．
異材接合には機械締結，構造用接着材，クラッド材を用いた接合がある．ここでは，レーザブレージング（レーザによるろう付け）が持つ金属間化合物の抑制や接合品質の管理がしやすいといった点に着目し，レーザブレージングによる異材接合を検討した．

１ はじめにまた，レーザブレージングはぬれ性が良いため，図1に示すように在来工法のレーザによる水密溶接 (3)に比べ鉄道車両や自動車の業界では車体の軽量化が重要視さギャップ裕度の向上が期待できる．

れている．鉄道車両では高速化（運転速度の向上）を実現する上で軽量化が着目されている．また，自動車では例えば，在来工法である抵抗スポット溶接法は，その燃費や運動性能の向上のため，例えばボンネットのアル形態が点接合であるために，溶接部間の隙間から水が浸ミニウム合金化，ルーフのマグネシウム合金化などが着入する懸念がある．
それゆえ，樹脂シールなどで水密性を確保する必要が目されている．
軽量化を達成する上での一つの方法が部位ごとに最適ある．樹脂シールは劣化するためメンテナンスが必要でな材料を配置するマルチマテリアル化であり，それを実あり，この部分に後述するレーザブレージングを適用で現する方法の一つに異材接合がある．自動車では異材接きる期待がある．

合には機械締結，構造用接着材，FSW，レーザ溶接，以上により，レーザブレージングを用いた異材接合について検討する．

クラッド材を用いた接合などの工法がある．ここで取り上げるレーザブレージングは既存のレーザ溶接システムを使用することで自動化が容易で接合品質の管理がしや２ レーザブレージング

すい特徴がある．さらに接合条件の最適化により，接合レーザブレージングは被接合材料の表面上に，レーザ時の温度を極力抑え金属間化合物の生成を抑えることにを照射しフラックスを活性化させてろう材を供給する接よって ，剥離強度を向上させることができる．このた合方法である．ろう付けはぬれ性がよいため確実に面を（2）

めレーザブレージングは鉄道車両のハイブリッド構体接合でき，既存の設備を利用できるため，比較的安価にへ適用できる可能性がある．

施工できる方法である(4)．

（1）

そのためレーザブレージングは点接合の抵抗スポット溶接や線接合のレーザ溶接やアーク溶接と比較して，有利である．
２．１ レーザブレージングを可能とした異材接合用
フラックスコアードワイヤ
現在，当社で使用している異材接合用のろう材はナイス㈱が開発した新開発のフラックスコアードワイヤのレーザブレージング用（Alu･S4Le φ1.2）であり，構造図1

総合車両製作所技報

はワイヤの中心にフラックスを配置してその周囲を皮材

レーザ溶接とブレージングの比較

第５号

76

レーザブレージングを用いた異材接合の検討（ろう材）でコーティングした2層構造になっている．特徴は，内部のフラックスに特殊な素材を充填しており，Ar皮材も特殊なAlで構成されている点である．フラックス（種類／量），成分条件および接合条件を最適化することによって接合時の温度を極力抑え，金属間化合物の生成を抑えている（1）．特に剥離強度においてAl/GA鋼板の異Al材接合の場合，従来の技術では接合界面の破断となっていたものが溶着金属等での破断となるデータが示されてFeいる（1）．
従来のろう付けでは活性化させたフラックスとろう材ワイヤをレーザ照射部に供給を被接合材料表面上に供給する難しさがある．さらに自動機でろう付けを行うためには，フラックスの塗布，活図3性化の制御，およびろう材供給の難しさがある．
一例を挙げるとフラックスが十分に活性化しない状態

レーザブレージング

３ レーザブレージングによる異材接合試験

でろう材を供給するとフラックスの持っているぬれ性を促進する作用が得られず，ろう材とワークが馴染まずろ

本検討ではテストピースによる異材接合の基礎試験をう材が飛散することがある（図2）．

実施した．また，レーザブレージングの特徴の一つであ

一方，ナイス㈱のろう材はフラックスコアードワイヤ

る面接合はレーザ溶接などの線接合に比べ接合部の密閉であるため，フラックスをあらかじめワークに塗布する性が高いため塩水の侵入を防ぎ，応力腐食割れや粒界腐必要がない．そのため，フラックスと皮材を同時に供給食の発生を抑制できると考えられる．したがってその優することが可能である．これによりフラックスが活性化位性を確認するため，耐食性試験を合わせて実施した．･

したと同時に皮材が溶着金属となり，フラックスのぬれ
３．１ 試験方法性を促進する効果が十分に発揮できると考えられる．
以上により，フラックスコアードワイヤを用いること当社のレーザブレージングシステムを使用した試験方で従来法に比べフラックスの活性化とワイヤ供給のタイ法について述べる．レーザ発振器は波長940nmで出力ミングの制御が容易にでき，安定したビードを形成でき6.0kWの半導体レーザ（DDL）を使用しており，図4とると言える．

図5に示すように進行方向後方からガスノズルによりアシストガスを吹き付け，進行方向前方からワイヤ供給装置によりワイヤを供給する装置構成としている．本試験
ではステンレス鋼（以下SUS）とAlの異材接合について検討した．継手の形態は図5に示す重ね隅肉継手である．
なお，SUSはSUS304･t1.5で･AlはA6061-T6･t2.0を用いた．

図2

フラックスが活性化しない場合

２．２ レーザブレージングの異材接合の原理
軟鋼（以下Fe）と/アルミニウム合金（以下Al）の異材接合を例に図3で説明する．レーザブレージングはFeを溶かさず，Alにレーザを当てAlの溶融池にフラックスコアードワイヤ（以下ワイヤ）を投入して接合する方法である．この例ではAlを溶融させるために3kW以上（推奨4kW以上）のCWレーザの使用が好適であると報告されている（5）．
図4

77

装置構成

2016年12月

により重ね隅肉継手を製作して，接合部の耐食性試験をアシストガス:Ar実施した．試験は自動車用材料腐食試験方法であるJASOの複合サイクル試験を用いた．図9に複合サイクル

レーザ試験の概要を示すが，複合サイクル試験とは塩水噴霧，AI乾燥，湿潤を1サイクル8時間で繰り返すものであり，通常の塩水噴霧試験に比べより過酷な試験である．この複合サイクル試験を72時間まで実施し24時間ごとに外観を

図5

SUS･･

ワイヤ

ワイヤをレーザ照射部に供給･･観察した．
比較用としてフィラワイヤ（溶加材）を投入したSUSのレーザ溶接サンプルも併せて上記の耐食性試験を実施した．
表3に示す72時間後の外観からSUS/AlのAl母材と接SUS/Al の異材レーザブレージング概略･合部の比較をした場合にどちらも発錆等は認められなかった．この結果から，接合部の電位差による接触腐食はここでのポイントは，Al側は溶融させSUS側は溶融させない接合条件を選定することと ，レーザの狙い位置発生の可能性が低いと考えられる．さらに錆が認められ及びワイヤの供給角度である．試験では図6に示すようないため粒界腐食の発生の可能性も低いと考えられる．にAl材を上に配置しレーザ照射位置はAlの端面とした．

同様に72時間後のSUSのレーザ溶接サンプルも錆の（1）発生は認められない．

また，ワイヤの狙い位置は図7に示すようにワイヤを以上のことから72時間まではSUSのレーザ溶接サンレーザで溶かして滴下する方法と図8に示すようにAlをプルと同等の耐食性能を持っていると言える．

溶かすことによって発生する溶融池にワイヤを供給する
2通りのワイヤ供給方法を検討した．その他の接合条件
を共通条件として次に示す．

レーザ

共通条件
Al：A6061-T6･t2.0････100×300

AI

SUS：SUS304･t1.5･･･100×300
レーザ照射位置：Al端面
板材の重ねしろ：50mm

SUS

50３．２ 試験結果
試験の結果からワイヤをレーザで溶かして滴下する方

図6

法は表1に示す通りワイヤが爆ぜるもしくは玉状に固まってしまい，良好な接合ができなかった．
一方でAlを溶かした溶融池にワイヤを供給する方法は表2に示すように安定したビードを形成する接合が可能となった．
この結果からワイヤの供給方法は図8に示すように･Alを溶かすことによって発生する溶融池にワイヤを供給する方法が良いことが分かった．また，レーザブレージン
グにおいてはワイヤの供給条件の管理が重要事項であることが分かった．
４ 異材接合継手の評価
異材接合で起きる問題として電位差による腐食がある（1）．
電位差による腐食を確認するため，レーザブレージング

総合車両製作所技報第５号

78

ワークとレーザの狙い位置の関係

レーザブレージングを用いた異材接合の検討

溶接方向

溶接方向
レーザ

レーザ
ワイヤ

ワイヤ

供給角度15°

供給角度15°

ワーク

ワーク
図7

ワークに滴下するためのワイヤ供給方法
表1

表2

図8

ワーク（Al）の溶融池にワイヤを供給する方法

ワイヤをワークに滴下した結果ワイヤをワーク（Al）の溶融池に供給した結果

79

2016年12月

JAS

中性35 160 150 1合サイクル

食法1サイクル）

22095行3030

4行15内行30
内直 に開 する

内上 2
図9

表3車用材（8609−9

複合サイクル試験の概要

0 ～ 72 時間まで SUS/SUS，SUS/Al の耐食性試験果

07 2

５ おわりにまた，試験の結果から，ワイヤの供給条件の管理が重レーザブレージングによるSUS/Alの異材接合試験を要であることが分かった．さらに耐食性試験の結果から実施し，安定したビードを形成する異材接合の継手が得72時間までSUS/SUSのレーザ溶接サンプルと同等の耐られた．

食性能を持つことが分かった．

総合車両製作所技報第５号

80レーザブレージングを用いた異材接合の検討

著者紹介

以上より鉄道車両へのレーザブレージングを用いた異材接合の可能性を得た．
今後は機械的特性（静的強度，疲労強度，剥離試験な遠藤翔太
生産本部技術部（接合技術センター）

ど）を中心に評価を進める．
さらに当社は過去にSUS/Alの異材接合を用いたハイブリッド構体（2）を検討しており，材料間の接合にはクラッド材やボルト等を使用していた．その上で今後は材料間の河田直樹

接合にレーザブレージングを用いたハイブリッド構体を博士（工学）
生産本部技術部（接合技術センター）･主査

検討する．
最後に，本解説を執筆するにあたり多大なご協力を頂いたナイス株式会社各位に感謝の意を述べる．

吉澤正皓
生産本部技術部（接合技術センター）

参考文献
（1）
･ 大西武志：「レーザ，ミグブレーズ用溶接材料による鉄鋼とアルミニウム合金の異材金属接合」，溶
接技術7月号，46-49，（2014），産報出版（株）（2）･･松岡茂樹：「鉄道車両のハイブリッド構体の構体結合構造」，軽金属溶接Vol27，No.10，17，（1989），（一社）軽金属溶接協会（3）･･遠藤翔太，他：「sustinaステンレス構体水密化のためのレーザすみ肉溶接技術の開発」，総合車両製作所技報･ 第2号，12-17，（2013），（株）総合車両製作所（4）･･宮澤靖幸：「最近の低環境負荷へ向けたろう付け技術」，溶接技術6月号，55，（2014），産報出版（株）（5）･･大西武志：「鉄鋼とアルミニウム合金の異種金属溶接用フラックスコアードワイヤ」，軽金属溶接，Vol.52，No.11，5，（2014），（一社）軽金属溶接協会

81

2016年12月